本稿の内容は掲載当時の情報であり、規格・商品など最新の情報とは異なる場合がございます。詳しくは(株)神戸製鋼所にご確認ください。当サイトにつきましては、スマートフォン、タブレットでの閲覧にも対応しております。その4今回はガスシールドアーク溶接その4です。溶接時にあまり気にかけることがない、欠陥につながるご法度をご紹介します。※本文中の溶接110番・119番および用語解説バックナンバーは、以下URLよりお入りください。Positive」と表示します)。DCEPを用いることにより、アークの集中性がよく、良好な溶込みが得られます。Negative」と表示)、および両方で使える溶接棒があります。*[F]DW-1SZや[F]OW-S50H、[F]OW-S50T、[F]OW-1Zなど、DCENで使用するワイヤもありますので、使用前にカタログでご確認ください。ご法度(72)穴が摩耗したチップを使うのはご法度!チップ(またはコンタクトチップ)は、ワイヤに通電する大事な役目をしています。ワイヤとの摩擦によりチップ穴が摩耗すると、通電が不連続となりアークが不安定となります。摩耗したチップは早めに新品と交換するようにしましょう。技術がいどライブラリ溶接110番・レスキュー隊119番https://www.boudayori-gijutsugaido.com/gaido/catalog/110/#targetpage_no=1・マグ溶接におけるアーク不安定についてご法度(73)チップがゆるんだまま溶接するのはご法度!溶接中にチップが緩んでくることがあります。溶接中にアークが不安定になったり、アークの集中が悪くなったりしたら、チップのゆるみをチェックしてください。ワイヤはある程度回転しながら送給されます。そのため、使用しているうちにチップが徐々に緩んでくることがあります。チップはスパナなどで確実に締め付けてください。ご法度(74)表面処理鋼板の溶接には一般用のワイヤを使うのはご法度!鋼板の表面にペンキやニスなどを塗布したものや、亜鉛などをめっきした鋼板を「表面処理鋼板」と呼びます。これらの鋼板を溶接すると、溶接部にピットやブローホールが発生しやすくなります。防止法としては、処理剤をグラインダーで除去することや、場合によっては専用の溶接材料を用いることをお奨めします。技術がいどライブラリ溶接110番・レスキュー隊119番https://www.boudayori-gijutsugaido.com/gaido/catalog/110/#targetpage_no=1・溶融亜鉛めっき鋼板用溶材ラインナップの紹介*造船向け水平すみ肉溶接用フラックス入りワイヤは、以下サイトで紹介しています。https://www.kobelco.co.jp/welding/industries/shipbuilding.html→「水平すみ肉溶接の歴史と効率化提案」ご法度(75)間違ったトーチ角度で溶接するのはご法度!ガスシールドアーク溶接におけるトーチ角度は、とくに水平すみ肉溶接において、ビード外観に著しく影響を与えます。一般に、水平すみ肉溶接は前進法で行いますが、トーチ角度およびワイヤ狙い位置が非常に重要になってきます。ご法度(76)むやみにコンジットケーブルを曲げて溶接するのはご法度!送給装置から出たワイヤは、通常3mのコンジットケーブルを通ってチップから出てきます。ワイヤがコンジットケーブルを通過中に、ワイヤに抵抗が掛かります。その抵抗ができるだけ少なくなるように、コンジットケーブルをなるだけまっすぐな状態、またはゆるやかな曲がり状態で使うことを奨めます。※文中の商標を下記のように短縮表記しております。